﻿746 Gesammtsitzung 



Die meisten Substanzen waren nicht völlig homogen, so 

 dafs ein Theil der Wärme auch durch Diffusion und. Reflexion 

 verloren gehen mufste. 



Chlorsilber und Bromsilber werden durch Schmelzen im 

 Chlor-, respective Bromdampfstrom als vollkommeu glasklare 

 Massen erhalten, denen man durch Umschmelzen zwischen 

 dünnen Glasplatten glatte Oberflächen geben kann. Die Salze 

 haften an dem Glase aufserordentlich fest; erwärmte concen- 

 trirte Salpetersäure, welche die Salze selbst nicht merklich an- 

 greift, zieht sich aber capillar zwischen das Glas und das 

 Silbersalz und bewirkt die Trennung. Das Chlorsilber er- 

 scheint vollkommen farblos, das Bromsilber hell bernsteingelb. 



Chlorkalium, Bromkalium, Jodkalium geben geschmolzen 

 glasklare Massen, wenn die Substanzen in klaren Krystallen 

 angewendet werden, wie man dieselben durch sehr langsames 

 Verdunsten der Lösungen bei gewöhnlicher Temperatur erhält. 

 Von Zinkblende wurde eine klare, hellgelbe Platte angewendet, 

 welche Hr. Prof. Rose mir zur Untersuchung übergab; die 

 angewendete Kryolithplatte war durch zahlreiche feine Risse 

 und Sprünge getrübt. 



Glasiges Selen wird durch Schmelzen und Pressen zwischen 

 Glasplatten in ebenen Tafeln erhalten; Platten von weniger als 

 l mm Dicke lassen von dem leuchtenden Spectrum des directen 

 Sonnenlichts nur eine schmale Bande im alleräufserten Roth 

 hindurch, Platten von mehr als 2 mm Dicke lassen auch das 

 intensive Sonnenlicht nicht mehr wahrnehmbar durchdringen. 

 Ebenso werden Platten aus Mischungen von Schwefelarsen mit 

 Schwefel erhalten. Diese Mischungen, wenn sie nicht mehr als 

 höchstens 3 Th. Schwefel auf 1 Th. Dreifach -Schwefelarsen ent- 

 halten, erstarren zu amorphen weichen Massen, welche erst 

 nach "Wochen hart und spröde werden. 



Eine Anzahl flüfsiger Verbindungen und Auflösungen von 

 Stoffen, welche fest nicht in geeignetem Zustande erhalten 

 werden konnten, wurden in einem mit planparallelen, 2 mm dicken 

 Steinsalzplatten verschlossenen Glasgefäfs in 8 mm dicker Schicht 

 untersucht. 



Die Zahlen geben die durch das gefüllte Gefäfs hindurch- 

 gehende Wärme in Procenten von der durch das leere Gefäfs 



